## Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Panjang Polypropylene Fibre terhadap Performa Beton
AKHMAD ILHAM RAMADHAN SABARA 1 *, MUHAMMAD RYAN RIFQI 1 , VANESSA 1 , MOHAMMAD FEBRIANT 1 , DIANATI FADIAH 1
1 Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Indonesia Email: akhmad.ilham.sabara@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu inovasi untuk meningkatkan performa beton adalah penambahan serat, seperti serat polypropylene.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  pengaruh  variasi  panjang  serat polypropylene  terhadap  kinerja  beton.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  workability  beton mengalami pengurangan akibat serat yang mengalami kekusutan terutama pada serat makro. Selain itu diamati juga terjadi peningkatan kuat tekan beton diakibatkan terjadinya peningkatan mechanical  bonding.  Kuat  tarik  belah  dan  lentur  murni  beton  tidak  mengalami  perubahan signifikan  dengan  penambahan  serat.  Namun,  Penambahan  serat  terbukti  dapat  membantu mengurangi  pelebaran  retak  secara  efektif.  Penambahan  serat  pada  campuran  beton meningkatkan  mekanisme  keruntuhan  beton  dengan  menyediakan  daktilitas  yang  lebih  baik terutama  pada  serat  mikro.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  efektif  dan ekonomis untuk meningkatkan kinerja beton dengan penambahan serat polypropylene.
Kata kunci : beton serat, serat Polypropylene, slump, kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur murni, daktilitas beton

## ABSTRACT
An  innovative  way  to  improve  concrete  performance  could  be  the  addition  of  fibers,  such  as polypropylene fibers. This research aims to study the effect of polypropylene fiber length variation on concrete performance. The results showed that the workability of concrete was reduced due to fiber tangling, especially in macro fibers. In addition, it was also observed that there was an increase in the compressive strength of concrete due to an increase in mechanical bonding. The split tensile and flexural strength  of concrete did not change significantly  with  the addition of fibers. However, fiber addition was found to help reduce crack widening effectively. The addition of fibers to the concrete mix improves the collapse mechanism of concrete by providing better ductility especially in the case of micro fibers. This research is expected to provide an effective and  economical  solution  to  improve  the  performance  of  concrete  with  the  addition  of polypropylene fibers.
Keywords :  fiber  concrete,  Polypropylene  fibre,  slump,  compressive  strength,  split  tensile strength, pure flexural strength, concrete ductility

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi beton telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur modern di seluruh dunia. Selain memiliki kekuatan tekan yang tinggi, beton juga mudah dibentuk sesuai kebutuhan dan perawatannya relatif mudah. Seiring perkembangan zaman, kemajuan dalam teknologi  beton  telah  membantu  meningkatkan  performa  beton  konvensional.  Terdapat berbagai inovasi yang dilakukan untuk  meningkatkan performa beton, salah satunya beton serat. Secara umum, beton dapat mengalami plastic shrinkage yang menyebabkan retakan halus dan memperpendek umur beton. Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan rekayasa material beton dengan menambahkan serat. Penambahan serat pada beton diharapkan dapat meningkatkan karakteristik beton, seperti kapasitas lentur, kekuatan tekan dan tarik, kontrol retakan  pada  elemen  beton,  penambahan  daktilitas,  dan  mengurangi  risiko  terjadinya bleeding.
Serat telah banyak digunakan dalam beton, dan serat yang umum digunakan meliputi serat baja, serat kaca, serat karbon, serat alami, dan serat polypropylene yang terbuat dari plastik mutu  tinggi.  Penggunaan  serat polypropylene  dalam  campuran  beton  untuk  meningkatkan performa beton telah banyak dilakukan di Indonesia karena bahan ini mudah didapatkan dan diproduksi  oleh  berbagai  pabrikan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa penambahan polypropylene  fiber  pada  beton  dapat  meningkatkan  sampai  dengan  3,62% kekuatan  tekan  dibandingkan  beton  normal  (pada  dosis  0,65  kg/m 3 ),  peningkatan  sampai dengan  20,44%  kekuatan  tarik  dibandingkan  beton  normal  (pada  dosis  0,65  kg/m 3 ),  dan peningkatan sampai dengan 11,26% kekuatan lentur dibandingkan beton normal (pada dosis 0,58 kg/m 3 ) [11].  Penelitian lain seperti kajian mengenai penambahan bahan polypropylene fiber  dengan  variasi  persentase  penambahan  untuk  mencari  dosis  optimum  [9]  dan pengamatan  terhadap  properti  beton  segar  dan  beton  keras  dari  beton  mutu  tinggi  yang dicampur fiber dengan variasi jenis fiber dan dosis dari fiber tersebut [10] telah membahas terkait efek penambahan serat polypropylene pada beton. Diluar itu, institusi seperti American Concrete Institute [5] pun telah membuat laporan-laporan terkait hasil pengujian dari beton berserat pada ACI 544.2R-89 [1], ACI 544.1R-96 [2], dan ACI 544.5R-10 [4].
Selain itu salah satu aspek penting lainnya yaitu  terkait  panjang serat, perbedaan panjang serat yang ditambahkan berpengaruh pada campuran beton yang dihasilkan, semakin panjang serat yang digunakan terbukti membuat beton memiliki workability yang lebih rendah, hal ini menyebabkan  juga  potensi  berkurangnya  kekuatan  karena  penyebaran  serat  yang  tidak merata.  Selain  itu  serat  panjang  juga  memiliki  resiko  terjadinya  kusut  yang  lebih  tinggi halmana dapat menyebabkan kinerja beton yang direncanakan tidak tercapai. Kinerja beton dalam  mencegah  keretakan  meningkat  seiring  peningkatan  panjang  total  serat  yang digunakan.  Namun  penggunaan  serat  panjang  juga  memiliki  kelebihan  yaitu  kekuatan  sisa untuk mempertahankan bentuk setelah terjadi retak akan lebih baik dibanding serat pendek [13]. Salah satu penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh dari panjang dan dosis penggunaan serat fiber sintetis polypropylene terhadap kuat tekan dan kuat lentur pada beton telah dilakukan pada tahun 2018 [12].
Dalam penelitian ini, penulis akan mecoba melihat pengaruh dari variasi kombinasi panjang polypropylene fiber pada campuran beton terhadap kinerja beton tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan kinerja beton dengan aspek yang lebih efektif dan ekonomis.

## Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Panjang Polypropylene Fibre terhadap Performa Beton

## 2. METODOLOGI
Dalam rangka memastikan penelitian memiliki fokus yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang ingin  dicapai,  terdapat  beberapa  batasan  masalah  yang  diterapkan.  Pertama,  mutu  beton rencana  yang  digunakan  adalah 𝑓 𝑐 ′ 25  MPa  untuk  mereprentasikan  mutu  beton  normal. Selanjutnya, aspek properti beton segar yang ditinjau berupa nilai slump, dan untuk aspek properti beton keras yang ditinjau mencakup kuat tekan beton, kuat tarik belah beton, dan kuat lentur beton.
Menurut BS EN 14889-2 [8], polypropylene fiber dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: microfiber  dan  macrofiber.  Perbedaaan  dua  jenis  polypropylene  fiber  tersebut  tidak  hanya didasari  oleh  panjang,  namun  perbedaan  lebih  penting  yaitu  fungsi  serat  tiap  jenis  yang mempengaruhi performa pada beton. Macrofiber biasanya disebut fiber structural yang dapat menggantikan  perkuatan  tradisional  dalam  bentuk  tulangan  baja  dan  transfer  beban  yang bekerja pada struktur. Sedangkan, microfiber tidak dapat menanggung gaya dari load-bearing melainkan memiliki fungsi untuk menahan microcrack agar tidak membesar. Jenis serat yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah polypropylene fiber dengan dua varian yaitu ukuran mikro 12 mm dan ukuran makro 18 mm. Selanjutnya, kadar serat fiber yang digunakan adalah 0,6 kg/m 3 berdasarkan dosis optimum yang diperoleh dari studi literatur dan sesuai petunjuk penggunaan dari Technical Data Sheet produk yang digunakan. Variasi yang digunakan pada spesimen berupa variasi perbandingan komposisi campuran dari 2 ukuran panjang serat fiber (12 mm dan 18 mm), yaitu:
Tabel 1. Kadar Serat Fiber No.Varian Kadar Serat Fiber 12mm [%] 18mm [%] 1 0 kg/m 3 (kontrol) 0 0 2 0,6 kg/m 3 100 0 3 0 100 Tabel 2. Spesifikasi Serat Fiber Parameter Material Fiber Serat Mikro Serat Makro Bahan Polypropylene Polypropylene Tipe Bahan Monofilamen Macro Berat Jenis [g/cm 3 ] 0,91 ± 0,01 0,91 ± 0,01 Panjang [mm] 12 ± 1 18 ± 1 Diameter 15-20 μm 3 ± 0,03 mm Tensile Strength [MPa] ≥ 450 MPa ≥ 480 MPa Crack Elongation [%] 20 ± 5 ≥ 15
Untuk melakukan pengujian, digunakan 3 buah silinder beton dengan ukuran 100x200 mm untuk setiap varian komposisi campuran untuk masing-masing pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah. Namun, untuk pengujian kuat lentur, dikarenakan  keterbatasan jumlah cetakan balok, hanya digunakan 1 buah benda uji balok dengan ukuran 150x150x600 mm pada setiap varian komposisi campuran. Setiap benda uji akan dites pada umur 28 hari. Dengan mengikuti batasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan hasil yang terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Skema pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai alur pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1. Bagan alir pengujian
Dalam penelitian ini, pembuatan benda uji diterapkan dengan 3 macam mix design dengan perbedaan terletak pada variasi ukuran polypropylene fiber yang digunakan. Proses mix design dilakukan menggunakan acuan metode ACI. Tahap perencanaan dan pembuatan sampel akan mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  dokumen  Standard  Specification  for  Fiber- Reinforced Concrete [7]. Berdasarkan ACI 544.3R-08 [3], penggunaan microfibre kurang dari 1,8  kg/m 3 dapat  ditambahkan  tanpa  merubah  komposisi  campuran  beton  yang  telah diperhitungkan.  Sehingga  berdasarkan  perhitungan  maka  proporsi  campuran  beton  yang digunakan dalam pengujian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Mix Design Varian No Varian Fiber [kg/m 3 ] Semen [kg/m 3 ] Air [kg/m 3 ] Ag. Kasar [kg/m 3 ] Ag. Halus [kg/m 3 ] 1. Beton Kontrol 0 370 185 746,59 957,20 2. Serat 12 mm 0,04 370 185 746,59 957,20 3. Serat 18 mm 0,04 370 185 746,59 957,20
Proses pembuatan spesimen dilakukan kurang lebih sama dengan pembuatan spesimen beton konvensional, yaitu dengan mengacu pada ketentuan dokumen Standard Practice for Making and  Curing  Concrete  Test  Specimens  in  the  Laboratory  [6].  Perbedaan  hanya  dilakukan penambahan serat saat pencampuran dengan molen, penambahan serat dilakukan dilakukan perlahan bersamaan dengan penambahan semen dan dimasukkan dengan cara di tebar agar tidak  menggumpal  dan  tersebar  secara  merata.  Hasil  spesimen  yang  ada  nantinya  akan dilakukan  beberapa  pengujian,  antara  lain:  pengujian  slump  (ASTM  C143),  pengujian  kuat kokoh tekan (ASTM C39M), kuat tarik belah (ASTM C496), dan kuat lentur murni (ASTM C78). Visualisasi pengujian ditampilkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Visualisasi konfigurasi pengujian spesimen
Gambar 3. Dokumentasi eksperimen

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sifat Beton Segar
Penambahan serat pada adukan beton dapat menimbulkan masalah pada fiber dispersion dan kelecakan  ( workability)  adukan.  Fiber  dispersion  dapat  diatasi  dengan  memberikan  bahan tambah berupa superplasticizer ataupun dengan meminimalkan diameter agregat maksimum. Pada campuran yang ada penulis telah menambahkan aditif superplasticizer sesuai ketentuan dalam kemasan. Selanjutnya dalam proses pembuatan spesimen, job mix design (JMD) yang telah dihitung sebelumnya dikoreksi untuk memperhitungkan pengaruh kondisi kadar air dan penyerapan material agregat yang digunakan sehingga menghasilkan job mix formula (JMF) seperti Tabel 4 di bawah.
Dari hasil kalkulasi yang ada dilakukan pencampuran dan pengamatan terhadap sifat beton segar  campuran.  Sifat  beton  segar  yang  diamati  pada  penelitian  ini  adalah kelecakan/ workability berdasarkan parameter nilai slump. Pada keberjalanannya dalam proses pencampuran beton kontrol, terdapat penambahan air sebanyak 1 liter. Hal ini dilakukan untuk mencapai target slump 60 mm, penambahan diluar perhitungan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya akurasi dari hasil pengujian material dan pengaruh dari  kondisi  lapangan  (waktu  pencampuran,  cuaca,  kondisi  alat,  suhu  pencampuran,  dsb). Terkait hal tersebut, untuk menyeragamkan campuran beton, penambahan air dengan jumlah yang  sama  juga  diberikan untuk  varian campuran  mikro  dan  makro.  Rangkuman  dari  hasil pengamatan nilai slump pada campuran tertampil pada Tabel 5 di bawah.
Akhmad Ilham Ramadhan Sabara, Muhammad Ryan Rifqi, Vanessa, Mohammad Febriant, Dianati Fadiah
Tabel 4 . Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) Material JMD [kg/m 3 ] JMF [kg/m 3 ] Vol [m 3 ] Varian [kg/0,3 m 3 ] Kontrol  Serat mikro Serat makro Semen 370 370 0,3 11,10 11,10 11,10 Agregat Kasar 747 752 22,6 22,6 22,6 Agregat Halus 957 985 29,6 29,6 29,6 Air 185 152 4,55 4,55 4,55 Superplasticizer 3,52 3,52 0,10 0,10 0,10 Fiber PP 12 mm (mikro) 0,6 0,6 0 0,018 0 Fiber PP 18 mm (makro) 0,6 0,6 0 0 0,018 Tabel 5. Hasil Pengukuran Slump Varian Campuran Kontrol  Fiber 12 mm Mikro Fiber 18 mm Makro Slump Rata-rata [mm] 60 mm 60 mm 58 mm
Dilihat dari nilai slump yang dihasilkan dari campuran kontrol, mikro, dan makro, penambahan serat  dengan  dosis  0,6  kg/m 3 tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kelecakan beton  segar.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  dari  nilai slump  yang dihasilkan. Selain itu dilakukan juga pengamatan terhadap perbedaan nilai slump pada kedua sampel beton serat dengan perbedaan panjang. Berdasarkan panjangnya, semakin panjang fiber yang digunakan semakin menurunkan kelecakan beton segar walaupun tidak signifikan, hal ini disebabkan karena pada dosis yang lebih banyak, fiber dengan ukuran panjang memiliki kemungkinan terjadinya kusut yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi workability.
Gambar 4. Nilai slump campuran beton kontrol (kiri), campuran beton mikro (tengah), dan campuran beton makro (kanan)

## 3.2 Sifat Beton Keras
3.2.1 Uji Tekan Hasil pengujian kuat tekan beton untuk rencana 𝑓 𝑐 ′ 25 MPa pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tabel 6. Hasil Kuat Tekan Beton Kode Kuat Tekan Beton [MPa] Normal 21,84 Mikro 22,76 Makro 22,35
Hasil uji tekan yang didapatkan masih di bawah rencana kuat tekan karakteristik diakibatkan dilakukannya  penambahan  jumlah  air  untuk  mencapai  nilai  slump  yang  direncanakan; penambahan air membuat w/c ratio yang digunakan berubah dari 0,5 menjadi 0,9; sehingga

## Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Panjang Polypropylene Fibre terhadap Performa Beton
dengan standar deviasi dan faktor risiko yang sama; nilai w/c ratio 0,59 setara dengan kuat tekan karakteristik rencana sebesar 18,35 MPa.
Selain  itu,  dari  hasil  yang  didapat  diamati  bahwa  terjadi  peningkatan  kuat  tekan  rata-rata beton terhadap beton kontrol yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 4,20% (serat mikro) dan  2,35%  (serat  makro).  Pada  dosis  yang  sama,  serat  dengan  ukuran  lebih  kecil  akan memberikan peningkatan kuat tekan yang lebih besar dibanding dengan serat dengan ukuran lebih  besar.  Pengaruh  penambahan  serat  terhadap  peningkatan  kekuatan  kemungkinan diakibatkan oleh kemampuan ikatan mekanis yang dihasilkan oleh penambahan serat tersebut, ukuran serat berpengaruh dikarenakan dengan jumlah dosis yang sama kemampuan ikatan mekanis yang dihasilkan oleh penambahan serat kecil akan lebih baik dibanding serat yang lebih besar. Ikatan mekanis dari serat berpengaruh dengan jumlah total panjang serat dan penyebaran serat pada beton, halmana dengan penggunaan serat mikro di dosis yang sama dengan  makro,  akan  menghasilkan  total  panjang  yang  lebih  dan  penyebaran  yang  lebih merata.

## 3.2.1.1 Stress-Strain Curve
Selain kuat tekan, dari hasil pengujian tekan beton kita dapat melihat perubahan sifat daktilitas beton tersebut. Pada umumnya, beton biasa memiliki sifat getas. Namun penambahan serat pada beton dapat merubah perilaku getas tersebut menjadi lebih daktail. Perilaku beton ketika menerima beban dapat dilihat pada grafik hubungan antara tegangan dan regangannya seperti pada Gambar 5 .

## Gambar 5. Stress-strain curve hasil uji kuat tekan beton
Perilaku awal beton normal dan beton dengan penambahan serat di dalam menahan tegangan tekan cenderung sama. Namun semakin bertambahnya tegangan, perbedaan perilaku antara beton  normal  dan  beton  dengan  penambahan  serat  semakin  terlihat.  Hal  ini  diperkirakan akibat pengaruh serat yang ada baru bekerja menahan tegangan saat terjadi microcracking.
Dari Gambar 5 juga kita dapat mengamati bahwa pada  beton normal tanpa penambahan serat  menghasilkan  kemampuan  untuk  meregang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  beton yang ditambahkan serat mikro dan serat makro. Efek tersebut menandakan penambahan serat akan mempengaruhi dalam sifat daktilitas beton.
Peningkatan daktilitas yang diamati diatas terjadi akibat kemampuan serat menahan propagasi retak ketika masih berukuran mikro. pada penambahan serat berukuran kecil menghasilkan daktilitas  yang  lebih  tinggi  terlihat  dari  kurva  tegangan-regangan  yang  dihasilkan  memiliki kemampuan meregang yang lebih tinggi, hal ini kemungkinan diakibatkan dengan dosis yang sama besar luas permukaan untuk menahan microcrack menjadi lebih besar.

## 3.2.2 Uji Tarik Belah
Hasil pengujian kuat tarik belah beton pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 7 .
Akhmad Ilham Ramadhan Sabara, Muhammad Ryan Rifqi, Vanessa, Mohammad Febriant, Dianati Fadiah
Tabel 7. Hasil Kuat Tarik Beton Kode Kuat Tarik Beton [MPa] Normal 2,11 Mikro 2,19 Makro 1,85
Berdasarkan  hasil  di  atas,  didapati  bahwa  dengan  dosis  yang  sama,  penambahan  serat menggunakan  serat  lebih  kecil  dapat  meningkatkan  kuat  tarik  belah  beton  lebih  baik dibandingkan  dengan  penambahan  serat  fiber  menggunakan  serat  lebih  besar,  hal  ini kemungkinan diakibatkan oleh kemampuan serat menahan microcrack bekerja lebih baik pada serat lebih kecil. Kemampuan menahan retak oleh serat dipengaruhi oleh total panjang fiber yang digunakan [13], pada penggunaan serat dengan dosis yang sama, serat ukuran lebih kecil akan memiliki total panjang yang lebih tinggi karena secara ukuran diameter seratnya juga lebih kecil.

## Gambar 6. Stress-strain curve hasil uji kuat tarik belah beton
Mekanisme  keretakan  pada  beton  pertama  kali  terbentuk  pada  daerah  transisi  antar  muka penyusun  ketika  pembebanan  tarik  dikenakan  pada  beton  dan  menghasilkan microcrack. Peningkatan  pembebanan  menghasilkan  propagasi  retak  sehingga microcrack  membesar menjadi macrocrack. Serat lebih kecil akan efektif dalam menahan microcrack namun tidak terlalu efektif saat sudah berhadapan dengan macrocrack, hal ini berbeda dengan serat yang lebih besar halmana dapat lebih efektif dalam berhadapan dengan macrocrack. Fenomena ini tergambarkan dari kurva stress-strain halmana untuk beton dengan penambahan serat mikro memiliki kurva lebih curam di awal namun lebih landai pada saat mencapai regangan tertentu bila dibandingkan dengan beton dengan penambahan serat makro.

## Gambar 7. Microcrack dan Macrocrack
3.2.3 Uji Lentur Hasil pengujian kuat lentur murni beton pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 8 .

## Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Panjang Polypropylene Fibre terhadap Performa Beton
Tabel 8. Hasil Kuat Lentur Beton Kode Kuat Lentur Murni [MPa] Normal 3,952 Mikro 3,062 Makro 3,734
Berdasarkan hasil pengujian dapat terlihat bahwa penambahan serat sebanyak 0,6 kg/m 3 pada campuran beton tidak mempengaruhi penambahan kuat lentur murni pada beton. Hal ini dapat disebabkan  karena  rendahnya  modulus  elastisitas  dan  tingginya  tingkat  elongasi  dari  serat tersebut menyebabkan serat tidak berkontribusi dalam penambahan kuat lentur. Faktor lain yang  mempengaruhi  adalah  jumlah  benda  uji  untuk  setiap  jenis  penambahan  serat  hanya berjumlah  satu  buah.  Minimnya  jumlah  benda  uji  dapat  mempengaruhi  kualitas  hasil pengujian.

## Gambar 8. Pengujian kuat lentur murni
Kontribusi  penambahan  serat  pada  campuran  beton  terlihat  pada  mekanisme  keruntuhan beton.  Pada  beton  tanpa  penambahan  serat  terlihat  ketika  beton  retak  langsung  terjadi keruntuhan.  Hal  berbeda  terjadi  pada  beton  dengan  penambahan  serat,  beton  dengan penambahan  serat  ketika  beton  retak  tidak  langsung  runtuh  namun  masih  ada  kontribusi daktilitas  dari  serat  seperti  terlihat  pada  gambar  di  atas.  Pada  beton  dengan  penambahan serat  mikro  lebih  terlihat  kontribusi  serat  dalam  menambah  daktilitas  beton.  Pada  beton dengan serat mikro terlihat macrocrack baru terjadi pada saat displacement menyentuh 1,5 mm sedangkan  pada  beton  tanpa penambahan serat terjadi macrocrack saat displacement menyentuh  1,3  mm  dan  langsung  terjadi  keruntuhan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh peningkatan mechanical bond antara pasta semen dan fiber. Dikarenakan ukurannya yang kecil,  serat  mikro  berperan  dalam  menahan  laju  penambahan microcrack  terjadi  sehingga dapat  menunda  keruntuhan  beton.  Pada  beton  dengan  penambahan  serat  makro  terjadi macrocrack pada saat displacement menyentuh 1,2 mm lalu beton sudah tidak dapat menahan beban lagi hingga runtuh. Serat makro berperan dalam menahan laju macrocrack yang terjadi pada beton.  Dalam kasus ini, beton dengan penambahan serat makro mengalami keruntuhan pada nilai displacement tidak jauh berbeda dibanding beton normal tanpa penambahan serat. Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  jumlah  serat  makro  yang  sedikit  sehingga  tidak  mampu menahan laju penambahan macrocrack.
Gambar 9. Kontribusi fiber terhadap kinerja tarik/lentur (Sumber: ACI Committee 544, 2018)
-1 0 1 2 3 4 0 0,5 1 1,5 Ku at le nt ur [ MP a] Displacement [mm] Uji Kuat Lentur Normal -1 0 1 2 3 4 0 0,5 1 1,5 2 Ku at le nt ur [ MP a] Displacement [mm] Uji Kuat Lentur Mikro Makro

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa penambahan polypropylene fiber 12 mm  (mikro)  dan  18  mm  (makro)  dapat  mengubah  sifat  beton  segar  dan  beton  keras berdasarkan hasil uji pada spesimen eksperimental yang dilakukan. Untuk sifat beton segar, penambahan  polypropylene  fiber  pada  beton  menunjukan  pengurangan workability,  hal tersebut kemungkinan dapat terjadi disebabkan karena adanya serat fiber yang mengalami kekusutan di dalam campuran beton sehingga mengurangi workability beton tersebut.
Selanjutnya  terkait  sifat  beton  keras,  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  menunjukkan  kuat tekan  beton  meningkat  dengan  adanya  penambahan  fiber  pada  beton  disebabkan  oleh peningkatan mechanical bonding pada beton dari penambahan fiber. Terjadi peningkatan kuat tekan rata-rata beton terhadap beton kontrol yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 4,20% (serat  mikro)  dan  2,35%  (serat  makro);  sedangkan  untuk  kekuatan  tarik  dari  beton, penambahan serat menggunakan serat lebih kecil dapat meningkatkan kuat tarik belah beton lebih baik dibandingkan dengan penambahan serat fiber menggunakan serat lebih besar, hal ini kemungkinan diakibatkan oleh kemampuan serat menahan microcrack bekerja lebih baik pada serat lebih kecil. Terjadi perubahan kuat tarik rata-rata beton terhadap  beton kontrol yang  tidak  terlalu  signifikan  yaitu  kenaikan  sebesar  3,65%  (serat  mikro)  dan  penurunan 12,45% (serat makro).
Selain  itu,  penambahan  fiber  sangat  membantu  dalam  mengurangi  pelebaran  retak  secara efektif. Penambahan serat mikro pada beton dapat meningkatkan daktilitas terhadap beban lentur pada beton. Peran serat mikro dalam menghambat laju pertambahan retak mikro pada beton dapat menambah daktilitas pada beton ketika dibebani beban lentur. Tetapi pada hasil pengujian  menunjukkan  penurunan  nilai  kuat  lentur  terhadap  beton  kontrol  yaitu  22,52% (serat mikro) dan 5,52% (serat makro). Rendahnya modulus elastisitas serat dan tingginya tingkat  elongasi  serat  kemungkinan  menjadi  penyebab  serat  tidak  berkontribusi  dalam peningkatan  kekuatan  lentur.  Selain itu minimnya  jumlah  benda  uji  yang  digunakan  dalam pengujian juga dapat mempengaruhi kualitas hasil pengujian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  rezeki, kesehatan jasmani dan rohani sehingga penelitian ini dapat disusun dengan baik. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Dr. Eng. Aris Aryanto, ST., MT. yang telah memberikan waktu dan  kritik  serta  saran  yang  membangun.  Terima  kasih  juga  kepada  laboratorium  struktur Institut Teknologi Bandung atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  ACI  Committee  544.  (1999).  Measurement  of  Properties  of  Fiber  Reinforced  Concrete Reported. In ACI (Vol. 544).
[2] ACI Committee 544. (2001). Report on Fiber Reinforced Concrete.
[3]  ACI  Committee  544.  (2008). Guide  for  Specifying,  Proportioning,  Mixing,  Placing,  and Finishing Steel Fiber Reinforced Concrete Reported.
[4]  ACI  Committee  544.  (2010). Report  on the physical properties and durability of fiber- reinforced concrete. American Concrete Institute.
[5] ACI Committee 544. (2018). Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete.
[6] ASTM. (2002). Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory.
[7] ASTM. (2015). Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete.
[8]  British  Standards  Institution.  (2006). Fibres  for  concrete.  Part  2,  Polymer  fibres  - definitions, specifications and conformity.
[9]  Dharan,  D.  S.,  &  Lal,  A.  (2016).  Study  The  Effect  of  Polypropylene  Fiber  in Concrete. International Research Journal of Engineering and Technology. www.irjet.net
[10] Grzesiak, S., Pahn, M., Schultz-Cornelius, M., Harenberg, S., & Hahn, C. (2021). Influence of  fiber  addition  on  the  properties  of  high-performance  concrete. Materials,  14(13). https://doi.org/10.3390/ma14133736
[11] Hasan, H., Tatong, B., & Tole, J. (2013). Pengaruh Penambahan Polypropylene Fiber Mesh Terhadap Sifat Mekanis Beton. Majalah Ilmiah Mektek, Tahun XV(1).
[12] Memon, I. A., Jhatial, A. A., Sohu, S., Lakhiar, M. T., & Khaskheli, Z. H. (2018). Influence of Fibre Length on the Behaviour of Polypropylene Fibre Reinforced Cement Concrete. Civil Engineering Journal, 4(9), 2124–2131. https://doi.org/10.28991/cej-03091144
[13] Mike McPhee. (2016). The Long and Short of It: How Steel Fiber Length and Strength Affect  Concrete  Floors.  https://www.concreteconstruction.net/business/the-long-and- short-of-it-how-steel-fiber-length-and-strength-affect-concrete-floors_o